791 



selnde ist. Den nun folgenden Angaben liegen Versuche an 

 einem spärlichen Untersuchungsniaterial zu Grunde, eine weitere 

 Prüfung an umfangreicherem Stoff ist sehr wünschenswerth , um 

 die Grenzen der Brauchbarkeit der Methode festzustellen. 



Gediegen Arsen, Auripigment und Realgar lösen sich 

 in der Bromlauge zu Arsensäure auf, und können aus einem 

 Schliff so ausgeätzt werden. Zur weiteren Prüfung behandelt man 

 die Minerale mit frisch bereiteter, starker l ) Chlorkalklösung in 

 der Kälte: nach 1 — 2 Min. hat sich weisses, arsensaures Cal- 

 cium gebildet, das auf grösseren Schliffflächen meist nicht gut 

 haftet, viel besser jedoch auf sehr feinen Einlagerungen und be- 

 sonders auf kleinen eckigen Körnern. Nach völliger Entfernung 

 der Chlorkalklösung durch Decantiren giebt man eine Lösung von 

 neutralem, salpetersaurem Silber zu: das arsensaure Calcium 

 wandelt sich sofort zu rothbraunem, arsensaurem Silber um. Der 

 Nachweis ist ein recht empfindlicher; es konnte so eine papier- 

 dünne Einlagerung von gediegenem Arsen in einem Pyrit, sowie 

 Arsen neben gediegenem Antimon sichtbar gemacht werden. 



Verbindungen von Schwermetallen mit Arsen und Schwefel 

 geben beim Erhitzen im Kolben je nach Umständen: S, As, 

 AS2S3, AsS und AS2O3 als Sublimat; obiges Verfahren empfiehlt 

 sich, um unter den Sublimations -Produkten sicher das Arsen in 

 in irgend einer Verbindung 2 ) nachzuweisen. 



Weitere Kennzeichen sind folgende: Auripigment 2 bis 

 3 Min. mit der Silberlösung gekocht, bedeckt sich mit einem 

 dünnen, hellbraunen Ueberzug von Ag2S. Gediegenes Arsen 

 bedeckt sich in der kalten Silberlösung in wenigen Secunden mit 

 Silberkrystallen, die jedocli nicht haften; bei Anwendung einer 

 verdünnteren Lösung erhält man einen besser haftenden, hellen 

 Silberüberzug. 3 ) Gediegenes Arsen mit concentrirter 4 ) Lösung 

 von essigsaurem Silber zusammengebracht, scheidet schwarzes, 

 metallisches Silber ab unter gleichzeitiger Bildung von gelbem, 

 arsenigsaurem Silber, welches jedoch gar nicht haftet; durch vor- 

 sichtigen Ammoniakzusatz kann man letzteren Niederschlag ver- 

 stärken. 



') Schwache wirkt nicht, besonders nicht bei Realgar; es ist gut, 

 Realgar erst einige Secunden mit Ammoniakwasser stehen zu lassen, 

 abzuspülen und dann Chlorkalklösung zuzugeben: die Umsetzung er- 

 folgt dann rasch und gleichmässig. Die Chlorkalklösung ist durch 

 Bedecken gegen C02-Absorption aus der Luft zu schützen. 



*) Die gelben Schwefelverbindungen des Arsens können so neben 

 Schwefel sichtbar gemacht werden. 



') Die Oberflächenbeschaftenheit des gediegenen As ist von Ein- 

 fluss auf die Abscheidungsgeschwindigkeit und Farbe des Silbers. 



4 ) Verdünnte Lösung ist unbrauchbar. 



